6 



ÉTUDE DE l'aimantation INITIALE 



çant le contact C, ce qui fait varier la résistance R.,. Pour que 

 la somme des résistances R^ -)- R., qui influence la sensibilité du 

 galvanomètre ne varie que très peu, nous avons choisi la 

 résistance R^ très grande (30000 il) taudis que R., variait entre 

 et m. 



^. 



cHc 



c 



H<§.11 



Mesure de l'aimantation en fonction de la température 

 pour itn champ constant 



Nous avons fait ces mesures avec un champ de 0,1264 Gauss, 

 Les valeurs de k sont représentées graphiquement dans la 

 flg. 12. De la température ordinaire à 1025° nous avons fait 

 environ 200 lectures. Dans le tableau IV nous n'indiquons que 

 celles nécessaires pour tracer exactement la courbe, car comme 

 nous le montrerons, une partie des lectures n'a pas grande 

 valeur. 



De la température ordinaire à 445° la susceptibilité augmente 

 lentement et d'une façon régulière, A 445° (Pj) il se produit un 

 changement brusque, la courbe présente un angle aigu. A 468° 

 nous avons un nouveau changement mais d'une autre nature, 

 le métal acquiert subitement de la viscosité magnétique. L'ai- 

 mantation met un certain temps à se produire et le courant 

 d'induction dans l'enroulement secondaire dure plusieurs se- 

 condes. De ce fait l'écart du galvanomètre ne donne pas la 

 vraie grandeur de l'aimantation et la lecture obtenue n'a pas 

 de signiflcation précise. A 570° (P3) la viscosité disparaît pres- 

 que complètement pour une intervalle de quelques degrés puis 



